Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 177. 
15° 20‘: kleine Gruppe links unten. 
16°.40' =, R „ Mitte. 
17° 0': starke = unten „ 
68° 40': kleine „ links unten und links Mitte. 
Br Ve „ unten Mitte. 
81° 40‘: starke a oben : 
94° 0'; kleine - unten „ 
102° 20: ;; Enke 
158° 20°: ; „ E 
159° 97 5 „ rechts unten. 
Platte rechts unten, ausgehend von der gleichen Liniengruppe: 
2° 20°: Teile der Hauptgruppe gegen den linken Rand hin. 
20° 0‘: starke Gruppe rechts unten bis Mitte. 
75° 0‘: kleine j unten Mitte. 
88° 20': starke „. rechts oben. 
161° 0‘: kleine ö „ unten. 
Obere Platte, grösseres Stück, gleiche Ausgangsriehtung (Gruppe 
in der Mitte der Platte): 
87° 0': starke Gruppe oben Mitte. 
177° 20°: Hauptgruppe links des Knicks. 
Obere Platte, kleineres Stück, gleiche Ausgangsrichtung: 
15° 40°: 
92° 0‘: / alles kleine Gruppen. 
106° IS | 
191... 
- Nimmt man an, die als Hauptrichtung gewählte sei die einer 
Flächendiagonale des Würfels, so sollten die andern Liniengruppen 
mit ihr die Winkel bilden: 18° 26°, 71° 34°, 90°, 108° 26‘, 161° 34°, 
180°, welche in der Figur 35 (siehe $. 178) durch längere Striche FRE 
sind, während für die wirklich beobachteten kürzere Verwendung fanden. 
Die Tatsache, dass alle diese theoretischen Winkel mit einer gewissen 
Annäherung vertreten sind, bestätigt diese Annahme. Die Abwei- 
chungen sind aber nicht gering und lassen darauf schliessen, dass 
die Struktur des Kristalls keineswegs in allen Details die theoretische 
ist. Besonders die Knicke in den Linien und der Umstand, dass 
sich zwei starke Liniengruppen unter einem Winkel von 81° 40’ 
schneiden, sind durch keine Unregelmässigkeiten erklärlich, die sich 
Vierteljahrsschrift d. Naturf. &es. Zürich. Jahrg. 63. 1918, 12 
